Del Pkof. Stefano Marianini ■' 24^ 



Ho fatto poi circolare attorno al ferro stesso per qualche 

 minuto secondo la corrente eccitata dalla coppia voltaica, e 

 nel medesimo senso che aveva fatto circolare la corrente 

 momentanea; e la forza magnetica del ferro crebbe qualche 

 poco, esso teneva deviato l'ago dello stromento di gradi 11°. 3o' 

 Distrutta poi ogni polarità magnetica nel detto ferro, ed 

 il magnetismo mediante il calore, indi magnetizzato al segno 

 che teneva deviato l'ago di gradi io, feci agire sul ferro 

 stesso la corrente voltaica per due minuti secondi in modo 

 da produrre magnetizzazione contraria, e la forza magnetica 

 perduta dal ferro fu molto maggiore di quella che aveva 

 acquistata noli' esperimento precedente, poiché esso non te- 

 neva più deviato l'ago magnetico se non se di gradi 4"- 



La coppia elettromotrice adoperata in questa e nelle al- 

 tre sperienze simili registrate in questa Memoria è formata 

 d'una piastra di zinco avente circa 18 pollici quadrati di su- 

 perlicie attiva, circondata da una lastra di rame, ed allestita 

 . con acqua di pozzo mista ad un centesimo d' acido nitrico, e 

 ad altrettanto acido solforico. 



II. Se un ferro venga magnetizzato ripetutamente in un 

 dato senso colla boccia di Leida, e poscia con iscariche più 

 deboli e contrarie si distrugga in esso la polarità, si osserva 

 costantemente che il ferro stesso diviene più suscettibile di 

 acquistare quel dato polo alla data estremità di quello che 

 lo fosse prima di quel trattamento, e diviene al tempo stesso 

 meno suscettibile di acquistare la polarità opposta. Ebbene il 

 ferro nel quale è stata alterata nel detto modo la sua suscet- 

 tibilità a magnetizzarsi, si mostra egualmente alterato rispetto 

 all' azione magnetizzante della coppia voltaica. 



Un fascio di sei fdi di ferro dolce e ricotto lunghi otto 

 centimetri e mezzo, e pesanti tra tutti grammi 4">4--> venne 

 magnetizzato parecchie volte colla boccia di Leida, ed altret- 

 tante volte venne distrutta mediante scariche contrarie la 

 polarità. Mentre adunque non mostravano indizio di magne- 

 tizzazione non deviando menomamente il magnetometro, feci 



